( 120.3 ) 



Temeraude au four electrique en prolongeant snffisamment la chaufFc. Si 

 Ton maintieiit ce mineral, place dans un tube de charbon dispose dans Ic 

 four electrique a tube de M. Moissan, pendant huit a dix minutes sons 

 Taction calorifique d'un courant de 9.10 amperes sous 45 volts, la niajenrc 

 partie de la s.ilice distille et il reste dans la partie chauffee une masse fondue 

 d'aspect metallique, constituee par un melange de carbures d'aluminium 

 etde glucinium, de siliciure de fer et de siliciure de carbone. Cclte sub- 

 stance s'attaque par les acides etendus, en donnant une solution 1 cnfcr- 

 mant la glucine et I'alumine. En employant I'acide fluorhydriqne, on 

 obtient du premier coup une solution assez pure de fluorure de glucinium, 

 I'aluminium restant a I'etat de fluorure insoluble. Lorsque Ton additionne 

 I'eraeraude d'environ moitie de son poids de charbon, on arrive plus 

 rapidement a une reduction totale; la silice s'elimine completement, soit 

 par volatilisation, soit par suite de la formation de siliciure de carbone, 

 corps presque aussi inattaquable que le diamant. Ces conditions visible- 

 ment avantageuses nous ont conduit a tenter quelques experiences indus- 

 trielles, portant sur loo'^s d'emeraude. Pour ces essais, M. Bullier a bien 

 voulu mettre a notre disposition Tun de ses fours a carbure de calcium; 

 nous Ten remercions vivement. 



» look's d'emeraude ont ete pulverises et melanges avec 5o^s de coke 

 de bonne qualite. Le melange, introduitdansun four a carbure de calcium, 

 a ete chauffe pendant une heure avec un courant de i 5oo amperes. L'ope- 

 ration a du etre interrompue par suite d'un accident survenu a la machine 

 dyuamo-electriqueactionnant lefour. Le temps de chauffe ayant, d'ailleurs, 

 paru suffisant, I'operation n'a pas ete reprise. La substance formait deux 

 couches : I'une superieure etait constituee par une masse fondue sdiceuse, 

 'nattaquable par les acides, et presentant une composition variable suivant 

 que rechantillon analyse etait preleve ala partie externe ou dans la partie 

 centrale de la masse. Nous n'avons dose dans cette matiere que la silice, 

 1 alumine et la glucine. Voici les resultats obtenus : 



^' La couche inferieure, de plusieurs centimetres d'epaisseur, presentnit 

 Itement une cassure cristalline et avait a peu pros la couleur et I'eclat 

 ^ sdictum cristallise. La poussiere cristalline obtenue par la pulverisation 



^- »., 1898, I" Semestre. (T. CXXVI, N° 17.) *^^' 



